EXAMEN CHIMIQUE DES PHOSPHATES DE LOGROZAN. 415 
J’ai en effet constaté nombre de fois que l’ébullition détermine 
souvent la précipitation en liqueur acétique d’une partie de la chaux 
et de l’acide phosphorique restant à l’état de phosphate bicalcique 
(rétrogradé); ceci est un fait analogue à ceux qu’ont mis en lumière 
les remarquables expériences, en partie inédites, de M. Joly sur la 
constitution des phosphates. 
Le phosphate d’alumine, séparé comme il est dit plus haut, est fil¬ 
tré, lavé, calciné et pesé. 
Dans le liquide filtré on précipite la chaux par Foxalate d’ammo¬ 
niaque; on recueille, lave et dessèche le précipité d’oxalate de 
chaux qui est ensuite calciné à la lampe à gaz, puis au four Leclerc 
et Forquignon pour être transformé en chaux vive qu’on pèse. 
11 faut encore doser l’acide phosphorique combiné à la chaux, qui 
est resté dans la liqueur à l’état de phosphate d’ammoniaque, avec 
de l’acétate et du nitrate d’ammoniaque et l’acide acétique en 
excès ; on neutralise ce dernier par l’ammoniaque et on précipite 
l’acide phosphorique à l’état de phosphate ammoniaco-magnésien 
qui est transformé par calcination en pyrophosphate de magnésie et 
pesé. 
On calcule d’abord la quantité de chaux combinée à l’acide phos¬ 
phorique sous forme de phosphate tricalcique, le reste de la chaux 
est transformé par le calcul en calcium ; on calcule la quantité de 
calcium correspondant au chlore ; le reste du calcium est combiné 
au fluor. Le poids de ce dernier est donné par un calcul d’équiva¬ 
lents. 
Ainsi, on a déterminé directement le phosphate d’alumine, le 
phosphate de chaux, le chlorure de calcium et la quantité totale de 
calcium. 
L’analyse ainsi conduite a donné les résultats suivants : 
MATIÈRE EMPLOYÉE! 0,784 Polir 100. 
Phosphate d’alumine. . 0,0350 — 4.4G 
Acide phosphorique combiné à la chaux . .... 0,821 G — 41.02 
Chaux correspondante.. 0,3804 — 48.52 
Chlorure de calcium . 0,0060 — 0.77 
Fluorure de calcium ............ 0.0410 -=- 5.23 
0.7840 100.00 
